x918. No. r. DIE SULFID!SILIKAT-SCHMELZLÖSUNGEN. I25 
Ein Vergleich zwischen dem Diagramm der bisher bestimmten bináren 
eutektischen Silikat-Systeme (Fig. 45) und dem entsprechenden Diagramm 
einer Reihe binärer Systeme von Schwermetall-.Su/fiden (Fig. 1) — wie auch 
von Schwermetallen ! (mit Schmelzp. der an niedrigsten Komponente min- 
destens ca. 500?) — ergibt für die bisher erforschten Silikat-Systeme einen 
flacheren Verlauf der Schmelzkurve (in der Nähe von Origo) und damit 
auch eine geringere Schmelzpunkt- Erniedrigung?, als es bei den Sulfid- 
und den Schwermetall-Systemen der Fall ist. 
Es liegt freilich bisher nur eine geringe Anzahl Prázisionsbestim- 
mungen der Schmelzkurven der binären eutektischen Silikat-Systeme vor. 
Es darf somit nicht behauptet werden, dafs der obige, auf den bisher er- 
forschten Silikat-Systemen aufgebaute Schluß verallgemeinert werden kann. 
— Der Verlauf der Schmelzkurve am Origo wird durch die Formel 
2 
- 
AT = 0.0199 . — 
5 q 
und der weitere Verlauf durch dieselbe Formel, jedoch mit Erstattung von 
à 
AT durch x . m (S. 9) bedingt. 
Als Konstanten gehen hier ein: 
absolute Temperatur (7), 
latente Schmelzwärme (4), 
Molekulargewicht (nebst elektrolytischer Dissociation). 
Unter sonst gleichen Bedingungen ist die Steilheit der Schmelz- 
kurve proportional der abs. Temp. in zweiter Potenz, dagegen umgekehrt 
proportional der latenten Schmelzwärme wie auch dem «effektiven» Mole- 
kulargewicht (nämlich Molekulargewicht nebst der elektrolytischen Dis- 
sociation). 
Die latente Schmelzwärme der Metalle ist in großen Zügen a) proportional der 
abs. Temp., b) umgekehrt proportional den Atomgewichten. Zufolge der schon oben (S. 14) 
zitierten Darstellung von J. W. RicHarps, erhält man Annäherungswerte der latenten 
Schmelzwärme bezogen auf das Atomgewicht durch Multiplikation der abs. Temp. mit 2.1 
— und folglich Annäherungswerte der latenten Schmelzwärme bezogen auf Gramm Metall 
durch Multiplikation der abs. Temp. mit 2.1 und danach Division mit dem Atomgewichte. 
Wir geben einige Werte über die Schmelzwarme pr. Gramm Substanz, indem die von 
RICHARDS nach der obigen Methode (wie auch nach einer anderen Methode) berechneten Werte 
durch Kreuz angegeben sind. Die anderen Werte (ohne Kreuz) beruhen auf experimenteller 
Bestimmung. 
1 Siehe die Zusammenstellungen in BómNwsrEiN-LaNpoLrs Tabellen; siehe auch meine 
Abh. in Tscherm. Mitt. 1908, S. 113— 114. 
2 Verglichen mit dem Schmelzpunkt der am niedrigsten schmelzenden Komponente. 
